514 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



trockengewicht von 0,45. Letzteres beträgt bei dem sonst ähnlichen, aber 

 grüber faserigen und daher minder gut zu bearbeitenden Holze der Italieni- 

 schen oder'Pjra.midempsipTpel, P.nigrayaT.pijramidaUs Spach.,m\TO,i\ . 



Das im Kerne lichtbraune Holz der Großzäh n igen Pappel, P. 

 grandidentata Mchx., »Poplar« (spezifisches Trockengewicht 0,46) aus 

 dem östlichen Nordamerika, und das leichtere, im Kerne dunklere der 

 ebendort einheimischen, in Europa häufig angepflanzten Kanadischen 

 Pappel, P. canade7isis Moench (P. monilifera Alt., P. deltoidea Mar- 

 shall), »Cottonwood« z.T., nach Sargent^] mit einem spezifischen Trocken- 

 gewicht von 0,89, werden gleich den vorgenannten bei uns verwendet. 

 Über »Amerikanische Pappel« siehe übrigens auch bei Liriodendro?i. 



Pappelholz dient vornehmlich als Blind-, beziehentlich Füllholz in der 

 Möbeltischlerei und beim Wagenbau, zur Herstellung von Packfässern, Kisten, 

 Zündhölzchen und allerlei kleineren Holzwaren, in fein gespaltenem Zu- 

 stande zu gröberem Flechtwerk, endlich als Rohstoff zur Papierfabrikation^). 



5. Das Holz des Nußbaumes. 



Die Gemeine Walnuß, Juglans regia L. (Farn. Juglandaceen, siehe 

 p. 373), vom Südosten Europas darch Mittelasien bis nach Japan ver- 

 breitet, findet bekanntlich in milden Lagen auch weiter westwärts als 

 geschätzter Kulturbaum gutes Gedeihen. 



Holz zerstreutporig, mit grauweißem Splint und mattbraunem bis 

 schwarzbraunem, meist dunkler gestreiftem (»gewässerten«) Kern. Ge- 

 fäße mit freiem Auge als deutliche Poren sichtbar, im Jahresring ziem- 

 lich gleichmäßig verteilt und nicht sehr zahlreich, in Längsschnitten 

 auffällige Längsfurchen bildend. Markstrahlen kaum kenntlich. Im 

 äußeren Teile der Jahresringe zeigt die Lupe zahlreiche feine Quer- 

 linien (vgl. Fig. 131). 



Von mittlerer Härte und Schwere (spezifisches Lufttrockengewicht 

 im Mittel 0,68), etwas glänzend, ziemlich feinfaserig und leichtspaltig, 

 wenig elastisch, dauerhaft. 



Mikroskopischer Charakter. Gefäße einzeln oder zu wenigen 

 (2 — 4) radial nebeneinander, im Frühholze bis 0,24 mm, im Spätholze 

 nur 0,060 mm weit (oder noch enger), glattwandig, mit einfach durch- 

 brochenen Gliedern und ansehnlichen, bis 1 1 jx breiten und hohen, von 

 quergestellten Spalten oft in ihrer ganzen Breite durchzogenen Hoftüpfeln. 

 Grundmasse aus derbwandigen Fasern mit kleinen, schwach behüften 



1) The sylva of North America, Vol. IX, p. 162 und iSI. 



2) Papiermasse (>Zellulose«) aus dem Holze ausländischer Weiden- und Pappel- 

 arten hat T. F. Hanausek untersucht und der Beschreibung (im »Papier-Fabrikant«) 

 sorgfältige, beide Gattungen gut charakterisierende Abbildungen beigegeben. 



